966 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Là slructLire de ces aciers normaux est décrite comme formée de ferrite 

 associée à la perlile ((ïuillet, Swinden) ou même dépourvue de perlite 

 (K. Honda et T. MuraKami). 







Acier au tungslcae (C = o, 4 p. 100; W = 5, 4 P- ""M lenlcnjent refroidi. 

 Fig. I. — Attaque de i iniiuitc au Fig. j. — Attaque de 4 miaules au réactif 



réactif Benédicks y 3o. Le Cliatclier (picrate de soude) :■; inn. 



Après un recuit vers iSoo" suivi d'un refroidissement d'une durée de 

 73 heures jusqu'à 200" la structure se trouve complètement modifiée. 



La figure i représente un acier à o,4 pour loo C et 5,'i pour loo W 

 ayant subi ce traitement; on \ voit un réseau formé de plages claires 

 et foncées délimitant des régions occupées par un constituant diffé- 

 rent de ceux que l'on connaît : c'est un complexe d'aspect aiguillé qui 

 se rencontre également dans les aciers à plus basse teneur en carbone 

 (0,1 pour loo) et dans ceux à plus forte teneur en tungstène (7,35 pour 100). 



Examiné sous un plus fort grossissement {fig. 2), on y dislingue très net- 

 tement de fines aiguilles orientées comme celles de la marlensile des aciers 

 trempés. Ces aiguilles sont colorables par le picrate de soude en solution 

 sodique; ce caractère, joint à leur abondance dans des aciers à aussi basse 

 teneur en carbone, ne permet pas de les prendre pour un carbure, et 

 montre que l'on se trouve en présence du tnngsture Fe'- W. La disposition 

 orientée (structure de \Vidmanstaetten) inditjue qu'elles se séparent pro- 

 gressivement dans un milieu cristallisé, la solution solide Fe-Fe-W. Or, 

 dans le diagramme fer-tungstène, la limite du domaine de cette solution 

 solide, c'est-à-dire la ligne de solubilité de I'Y'-\\ à l'état solide, est une 



